2012. Nov. 7 クリエイションコア東大阪

ものづくり基礎講座

金属の魅力をみなおそう 第六回 マグネシウム

東北大学金属材料研究所 正橋直哉
1. はじめに
表 1 にマグネシウム（以後 Mg）の主な特徴を記載しま

表1 マグネシウムの特徴

3

す。Mg は比重が 1.738g/cm と鉄の 1/4、アルミニウムの記号, 番号

Mg, 12密度

1.738 g/cm3

軽量金属として知られています。このため、燃費が問題と色

銀白色

なる自動者や航空機などの輸送機器をはじめ、カメラ・携

結晶構造

六方最密構造

帯電話・ノートパソコン等の身の回りの製品にも多用され

融点

650 ℃

ています。原子番号は 12 番で、地殻中にも海水中にも岩

沸点1090 ℃

石や塩分として多量に存在し、クラーク数は 1.93 で 8 番目

生成自由ｴﾈﾙｷﾞｰ-980 kJ/molに存在量の多い元素です。酸化物生成自由エネルギーが大

酸化数（酸化物）

2 （強塩基性）

きいために、自然界では単体としてではなく Mg(OH)2 や

蒸気圧

361 (923 K)

比熱容量1020 J/(kg･K)

導電率22.6 ･106/m Ω

熱伝導率

156 W/(m･K)

クラーク数

1.93 %

2/3 程度と低いために高比強度化による薄肉化が可能で、MgCO3 などの水酸化物や炭酸化物で存在します。海水中では主として MgCl2 として 0.13%程度の濃度で存在します。
地球上の海水量（1400×1015 ton）から計算すると、海水にあるマグネシウムは 1800 兆 ton 存在することになります。

Mg という名前の由来ですが、マグネテス人が居住していたギリシャ・テッサリア地方から採掘された鉱石が Mg を含有することに因むという説と、テッサリアからトルコのマニサに移住したマグネテス人の住む地域で採掘された鉱石が Mg を含有することに因むという説があるようです。鉱石中に存在する Mg を単体として還元するには、熱還元法と電解法に大別されます。18 世紀までは Mg は、Ca と同じ物質とみなされていましたが、1755 年に Joseph
Black (1728–1799)が、CaMg(CO3)2 を熱分解して MgO を生成し、Ca と Mg は違う物質であることを示しました。その後、1808 年には Humphry Davy (1778 –1829)が、MgO と HgO の混合物を電気分解し Mg アマルガムを生成し、これをマグネシウムと命名しました。そして1831 年に Antoine Alexandre Brutus Bussy(1794–1882)が、MgCl2 を金属 K で熱還元することで純 Mg の塊の単独分離に成功しました。Mg の工業的な発展は、Robert Bunsen (1811-1899)
が、1852 年に MgCl2 を電気分解して Mg を生成し、照明や写真撮影への応用を提案したことに遡ります。そしてその工業的な生産法として、Claire Deville (1818-1881)が 1857 年に
MgCl2 に CaF2 と金属 Na を添加し、MgCl2 を還元しました。この方法を基に、1886 年に溶1融塩電解法により工業的に大量の Mg の生産が可能となりました。そして 1937 年に、Lloyd
M. Pidgeon (1903 - 1999)がフェロシリコンを用いた熱還元による Mg 生産技術（ピジョン法）を確立し、現在は中国で広く採用されています。Mg の工業利用の始まりは、Mg が酸素と反応して閃光を発することを利用した弾丸・照明への応用でした。そして、ドイツのエレ
クトロン社が Mg-Zn-Al-Mn 合金を開発し、機械部品に適用しました。
600

8 年間で 40%増加しています。その用途は

500

Al を主体とした合金添加材が全体の 40%を占め、ダイカスト、鉄鋼脱硫などが続きます。将来需要としては、自動車用ダイカ
ストをはじめとした構造材への拡大が期待されています（図 1）。国別では中国のProduct / 1000 ton

現在、Mg の世界需要は年々増加しこの

アルミ合金
ダイカスト（自動車）
ダイカスト（その他）
鉄鋼脱硫
その他

400
300
200
100

需要増加が著しく、これまで世界需要を占0有していたロシアやアメリカが減少し、日2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Fiscal Year

本の需要はほぼ安定して推移しています。

図1 世界の用途別マグネシウム需要推移

また、Mg 地金生産量推移をみると、2000

年以降、アメリカとロシアの生産が縮小したのに対し、1999 年以降の中国の台頭が著しく
2003 年は世界の 3/4 を生産しています。
2. マグネシウムの熱力学
Mg は酸素との親和力が強いために、酸H2/H2O ratio

化物生成自由エネルギーは図 2 のエリンに非常に大きく、酸化物は安定です。また
図 2 から判るように、Ti の酸化物生成自由エネルギー（図 2 の赤線）は Mg のそれよりも小さいために、チタン鉱石を塩素化して得られる四塩化チタン（TiCl4）を還元してスポンジチタンを製造する際の還元剤として Mg が使用されています（クロール法）。 このように Mg は酸化しやす

10-8

10-6
10-6

10-4

10-2 PO2

10-4

10-2
1

Standard Free Energies of formation of oxides (-G0=RT ln PO2) kjmol-1 O2

ガムダイグラム中の緑線で描かれるよう

10-8

CO/CO2 ratio

1

M

100

M

C

10-2

M

1

200

10-4

M
102

300

M

400

H
CO

いために、大気中では Mg 表面は Mg(OH)2

10-6
102

M
M

500

B
M

600

10-8

M

M

104

M

104

700

10-12

106

800
106

B
900

108

M
M

Element Oxide
Melting point M
M
Boiling point
B

1100
1200

10-14

10-16

B

M

1000

108
1010

10-18

10-20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Temperature / ℃
CO/CO2 ratio

等に被覆されています。一方で、天然の鉱

10-10

B

1010
1014

10-22

1012

H2/H2O ratio

石は、ドロマイトと称する MgCO3・CaCO3

10-20010-10010-70 10-60

10-50

10-42 10-38

10-34

10-30 10-28 10-26

10-24

図2 主たる金属のエリンガムダイアグラム

やマグネタイトと称する MgCO3 という形で存在し、1000℃以上に加熱してケイ素鉄（Fe-(75-80%)Si）で還元します。(1)式がその時2の反応式ですが、還元した Mg は蒸気として分離されますが、蒸気圧が高いために真空排気後の冷却により凝縮回収されます（ピジョン法）。

2( MgO  CaO )  Si  2(CaO  SiO 2 )  2Mg (gas)          (1)ピジョン法は石炭を使用した高温加熱のためにCO2発生が課題です。石炭の安価な中国において採用され、全世界の生産量の約80％が同法で生産されています。一方、溶融塩電解法
ではMgCO3 を仮焼してMgOの製造後に炭素を添加し、塩化炉にてCl2 を吹き込むことでMgCl2を製造します。その後電解により単体Mgを製造しますが、大量の塩素を使用することと電解に要する電力が膨大なことから、現在はあまり採用されていません。いずれの方法も問題を含みますが、その根本原因はMgが酸素と強い結合を形成することによります。
高温の Mg が水と接触すると、(2)の反応で水が分解して水素を発生して水素爆発をおこしたり、急速燃焼を誘発します。そのため、火災時には、水や一般に使用される消火器（NH4H2PO4 や NaHCO3 など熱分解により水を生成する消火器）は使用できません。そのため、空気との遮断や燃焼熱を奪う効果のある消火剤が使用されます。一方、沸騰水中では水素ガスを発生しながら水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)を形成します（(3)式）。

Mg  H 2 O  H 2  MgO, H 2  1 / 2O 2  H 2 O          ( 2)Mg  2H 2 O  H 2  Mg(OH ) 2          (3)金属酸化物を Al で還元する方法をテルミット反応と称し、金属酸化物から純金属を得ることができます。炭素を使用しない還元反応ですから、純金属には炭素が含有しません。図 2からわかるように Al の酸化物は Mg 同様に極めて安定ですので、それよりも酸化生成自由エネルギーの低い金属酸化物は還元されることとなります。Mg は Al よりもさらに酸化物
生成自由エネルギーが大きいので、Al と同様のテルミット反応をおこすことができます。
3. マグネシウムの成型加工
Mg の結晶構造は hcp（稠密六方晶）構造のために等方的ではなく、格子定数の軸比（c/a）
は 1.624 です。材料が変形するためには、微視的にみると原子が動くことが必要です。原子は密に並んだ面で集団となって動き、優先的に動く面を「すべり面」、その方向を「すべり方向」と称します。hcp 構造の場合、密に原子が並ぶ面（すべり面）は(0001)面で、すべり方向は<11-20>で、極めて限定的にしか動くことができません。つまり他の等方的な結晶構
造の金属の場合、密に並ぶ面と方向は沢山あるので、変形が容易ですが、Mg の場合には変形が起こりにくいことになります（この点は本連載講座「第一回チタン」の解説記事の５ページをご覧ください）。なお hcp 構造の(0001)面は底面と称し、この面でのすべりを底
3

面すべり、それ以外の面でのすべりを非底面すべりと称します。上述のように、Mg の原子は室温では限定的にしか動くことができず、実際には冷間圧延では 10~15%の圧下率が限界です。そのようにして加工した表面は、すべり面である(0001)が配向しているため、Mg の圧延材では強い集合組織が観察できます。
Mg のように変形が起こりにくい金属
40を助長することで原子を動きやすくすることがポイントです。このことで、原子は必ずしも密に並んでいない面でも動くことが可能となり、変形することができます。Mg の場合、図 3 のように変形がおこり易いのは、(0001)の底面で、臨界せん断応力 / MPa

を成型加工するには、温度を上げて拡散低い応力で原子が運動できます。温度をことが可能となります。この結果、原子が動く自由度が増加するため、塑性加工

20

10
底面すべり
0
300

上げると非底面もより低い応力で動く

非底面すべり

30

400

500
温度 / K600

700

図3 すべり面の臨界せん断応力の温度依存性が可能となります。工業的には 300℃程度に加熱して、圧延や押出等の成型加工を施します。
上記の理由から、実用 Mg の 85%以上は圧延等の成形加工ではなく、鋳造（ダイカスト）
で製造されています。Mg 鋳造品は自動車用需要が伸び、日本マグネシウム協会の資料によると、生産重量の 50～60％は自動車用に生産されています。ダイカストとは、精密な金型に溶湯を注入して、高速・高圧・高精度で鋳肌のすぐれた鋳物を短時間に生産する鋳造法です。生産性や量産性に優れ、複雑形状への成型が可能で、薄肉化による軽量化のメリッ
トがあります。さらに溶解エネルギーが節減でき、ショットサイクルの短縮や、金型鋳命が長く生産性が良い特徴を持ちます。また半溶融凝固成型であるチクソモールデイングは、
ノートパソコンやカメラの筐体の成型加工法として利用されています。この方法は、Mg 合
金チップをシリンダー内で半溶融状態まで加熱し、スクリューで撹拌してスラリー状としノズルから射出成形する方法です。材質は未溶融固相に依存し、温度管理が重要とされています。ダイカストでは得られない薄肉製品の製造が可能で、酸化防止ガスである地球温暖化効果の大きい SF6 を使用しないというメリットがあります。
44. マグネシウム合金
前節で記載したように Mg は鋳造用として

表2 マグネシウム合金の添加元素の効果の用途が大部分のために、Mg 合金には湯流れ元素

効果が多く、展伸用合金はわずかです。合金元素

Al (A)

固溶硬化・析出硬化。Al増加により伸び・衝撃値は低下。鋳造性と耐食性は改善

として最も基本的なものは Al と Zn で、Al は

Mn (M) 耐食性の改善

強度・耐食性・鋳造性を、Zn は強度と鋳造性

Zn (Z)

鋳造性、強度の改善

を改善します。Al と Zn を含む Mg 合金は、Ag (Q)

耐熱強度の改善AZ で始まる記号がつき AZ 系と称します。

Ca (X)

クリープ強度改善、燃焼防止

ASTM 規格ではその後に来る数字が Al と Mg

Th (H)

Zr との共存で結晶粒微細化や離形性などの鋳造性を考慮した鋳造用合金の重量％に相当します。つまり AZ91 と言えば、 Si (S)
Mg-9Al-1Zn 合金となります。表 2 は Mg 合金の添加元素の特徴と、ASTM 規格で使用される各元素の記号です（表の左端の列中のカッ

クリープ強度の改善

Zr (K)

結晶粒微細化RE (E)

機械的性質の改善

Y (W)Zr との共存で結晶粒微細化

コ内のアルファベット）。緑で記した Al、Mn、Zn の 3 元素が特に多用される添加元素です。
本稿では、鋳造用、展伸用の目的用途に応じた実用 Mg 合金の紹介は紙数の都合で割愛しま
すが、以下で主な合金について記載します。
図 5 は Al-Mg 二元状態図です。Mg と Mg17Al12 からなる共晶組成合金では、Mg17Al12 の析出により強度が増加します。この時、Al 量が少ない合金ほど共晶のラメラー間隔は広く
Mg17Al12 が粗大になるために、高い強度は望めません。AZ 系は Mg 合金の中で、最も広く実用に供される合金ですが、残念ながら耐食性が良くないという欠点があります。また Al
含有量が多くなるにつれて強度は高くなりますが、成形性が悪くなる特徴があります。そのために、Al 量の少ない AZ31 合金は塑性加工性に優れ、圧延や押出による成形品に、Al
量の多い AZ91 合金は、鋳造・ダイカストによる鋳造品に用いられています。
図 6 は Mg-Zn の 2 元系合金の状態図です。Mg 過剰側では Zn の固溶硬化に加えて Mg21Zn25
700

100

500
415

400 (Mg)
342
327

300

0
-100
0
Al

200
10

20

30

40

50

60

70

80

組成 / at.%

90

100

0

Mg

Mg

図5 Al-Mg二元系平衡状態図

420
382

10

346
341

20

363

Mg21Zn25

250
200

(Mg)

Mg23Al30 ht

300

440

30

40

50

60

Mg2Zn11

Mg17Al12428

Mg5Zn20 ht

452

590

600

MgZn2

462

Mg4Zn7500

温度 / ℃

L

400 (Al)

L

650

600

Mg28Al45

温度 / ℃

700

70

80

90

組成 / at.%

図6 Mg-Zn二元系平衡状態図

5

100
Zn

中間相による析出硬化により強度が増加します。しかし、鋳造組織が粗いために微細化効果のある Zr を添加して用いられ、Mg-Zn-Zr の 3 元合金は強度と靱性を兼ね備えた高力合金
で、ZK 系と称せられます。耐熱用途としては、ミッシュメタル（主として Ce）を添加した合金が多用されます。Mg12Ce 析出物が高温でのすべりを抑制し、高温強度とクリープ強度を高めます。Mg-Zn 系に Th を添加した合金は、時効により Mg5Th を析出し、さらに高い
クリープ強度を示します。また希土類元素は耐食性と鋳造性を高め、高温材料としても使用されています（EZ 系）。Mg の最大の欠点は加工性と耐食性が著しく劣ることです。耐食性を劣化させる元素は、Fe,Ni,Co,Cu の 4 元素です。Mn 添加は Fe の効果を払拭し、Mg-Mn
合金は耐食 Mg 合金として知られています。強度はありませんが、成型性に優れることから
展伸用合金として用いられます。
5. マグネシウムの耐食性
Mg の欠点である低い耐食性の原因を探りましょう。Mg の標準電極電位は－2.363V と、Fe より約 2V、Al より約 0.7V 低く、実用金属中では最も卑な電位をもつ金属です。卑であるということは、電子を手放して金属原子がプラスイオンに成り易い、すなわち金属が溶けやすい（腐食しやすい）ことを意味し、そのため耐食性が劣ることになります。Mg はプ
ラスイオンに成り易いために、酸素と結合しやすく、常温では表面に Mg(OH)2 と MgCO3の混合皮膜を形成して防食効果を示します。
図 7 は Mg の耐食性に及ぼす添加元素の影響を示したものです。この図の耐食性は、3%
食塩水中における腐食速度でプロットしてあります。図から明らかなように、Fe、Ni、Co、Cu は微量添加で Mg の腐食を著しく損ないます。この原因は、これらの金属が単体あるいは Mg との金属間化合物となって水素過電圧の低いカソード部を形成するためで、Mg を激しく腐食するためと言われています。ダイカスト用 Mg 合金ではこれらの元素が少なくなる
ように純度が制御され、耐食性は改善されています。また、図 8 は Mg-H20 系の電位-pH 図

6

です。図からアルカリ水溶液では Mg(OH)2 を形成して腐食電位は貴となりますが、酸性水溶液では腐食が進行することがわかります。
Mg 合金の耐食性を改善するため、図 9 のような各種の表面処理が行われています。化成処理は最も一般的な表面処理ですが、以前は密着性と自己修復性に優れた六価クロム酸を含むクロメート処理がされていました。しかし、環境上の理由から近年はクロム酸フリーの化成処理として、リン酸塩系やスズ酸塩系、フッ化物系などが用いられています。また
陽極酸化被膜も高い耐食性を得ることが可能で、リン酸塩電解浴による成膜では、試料表面にスパークを発生し、多孔質な膜を形成します。腐食環境下では皮膜が優先的に溶解して Mg 基材の腐食を防ぐ、いわゆる犠牲防食効果で基材を守ります。また溶解した皮膜の一部はイオン化し、皮膜欠陥部で Mg と反応して化成被膜を作る自己修復機能を有します。
卑なMgにメッキするので無欠
陥メッキが必須
ノンクロム処理（リン酸塩系処理）

化成処理
電気メッキ

溶剤洗浄

アルカリ洗浄酸洗

油の除去、離型剤の除去

活性化処理
無電解Niメッキ
陽極酸化

酸化物の除去

封孔処理

化成処理よりも高い耐食性

図9 Mg合金の表面処理方法

つまり Mg 合金の卑な電位は耐食性を悪くしますが、逆にこの特徴を活かして実用されています。Mg よりも貴な電位の材料との間で電池を作ると、電解質中では Mg は溶けますが、貴な金属は腐食しません。図 10 は貴な金属が Fe の場合の例ですが、Fe中にある Mg の電位は Fe よりも卑なために、Mg が溶けてイオンとなります。同時に電子は貴な Fe に流れ（電流は Fe
から Mg に流れます）、Fe は腐食しません。このような防食を犠牲電極法と称し、淡水中や土壌中などの抵抗の高い環境において広く実用されています。
7

6. マグネシウム合金の取り扱いと安全
Mg は高温で酸素と接触すると式(4)による激しい酸化反応を起こし、多量の熱を発します。

Mg  1 / 2O 2  MgO  143.7 kcal/mol          ( 4 )Mg の熱伝導率は高いので、バルク（塊）状であれば加熱して発火するとはありませんが、切粉や粒子のように表面積が高い状態で加熱すると多量の熱を発し、温度は 2,000℃以上になります。また、発火時の Mg は N2 や CO2 とも反応することから、切削加工や粉末成型には加熱しないように注意を要します。Mg の融点は 650℃ですが、実用的には強度を高めた
り、鋳造性を改善するために、合金化を施して使用されています。図 5 の Al-Mg 系、図 6の Mg-Zn 系の状態図からも判るように、合金化することで融点は低下します。特にこれらの合金系は共晶合金であるために、純 Mg よりも低温で発火します。
さらに大きな熱を発生するのが、(2)(3)式で示した水との反応による、水素爆発や水蒸気爆発です。したがって、溶解・鋳造時には水分や水蒸気との接触を可能な限り避けなければなりません。資料によると 50 m の Mg 粉末はスパークによる発火率は 90％で、1 m 以
下になると容易に着火するとされています。また Mg の浮遊粉の発火温度は 520℃、爆発下
限は 20g/m3 で、金属の中では最も薄い濃度で爆発します。
水分や過剰な酸素との接触を避ける対策として使用されるのが、SF6 という防燃ガスです。
SF6 は無色無臭で人体に無害ですが、CO2 の約 22,000 倍の地球温暖化効果があるために、代替方法の開発が待たれています。ポイントは、①燃えにくい Mg 合金の開発（Ca 添加による Mg 合金の難燃化）、②SO2 ガスの再利用、③防燃を必要としない成形プロセスの開発（超塑性、圧延、押出し、半溶融加工等）と考えられます。表 2 に代替の防燃方法候補を記載します。表中の「許容濃度」は、週 40 時間連日暴露しても健康上問題ないとされる濃度を、「LC50」は生物に一定時間暴露した時、50%が死亡する濃度を意味します。

表3 SF6代替防燃方法の候補物質
物質名

地球温暖化係数

許容濃度 / vol. %LC50 / vol. %エムジーシールド

1

150＞100,000

HFC134a (C2H2F4)

1,300

1,000

350,000

SO2

2

2,520

BF3

0.3

420

SF6

22,2001,000
太陽日酸技報 No.23 (2004) 92-93

8

7. マグネシウムと健康
Mg は 300 種 類 以 上 の 酵 素 反 応 の 補 酵 素 と し て 働 き 、殆 ど の 生 合 成 反 応 や 代 謝 反
応 に 必 要 と さ れ る 金 属 で す 。ま た 、Mg は 循 環 器・筋 収 縮・神 経 伝 達・骨 代 謝・体内 酵 素 の 各 機 能 を 維 持 す る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 そ の た め Mg が 不 足 す る と 、
骨 粗 鬆 症 、神 経・精 神・心 疾 患 、不 整 脈 を お こ す と 言 わ れ て い ま す が 、Mg の 体 内
で の 代 謝 機 構 の 詳 細 は ま だ よ く 判 っ て い ま せ ん 。 人 体 中 の Mg は 成 人 男 性 で 20～30g 含 ま れ 、70％ が 骨 に 30%は 血 液 と 細 胞 に 存 在 し ま す 。成 人 男 性 の 一 日 の 必 要 摂
取 量 は 260～ 300 mg で 、 ビ フ ィ ズ ス 菌 や オ リ ゴ 糖 が 吸 収 を 促 進 す る 効 果 が あ り ま
す 。Mg は 主 に 豆類、濃緑色野菜、全粒穀類な ど に 多 く 含 ま れ ま す が 、Ca と の 摂 取 バ
ラ ン ス が 重 要 で 、 Ca に 対 す る Mg 量 は 2:1～ 3:1 が 適 切 と さ れ て い ま す 。
2006 年 に Mg を 豊 富 に 含 む 食 品 が メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム の 低 下 に 役 立 つ と
い う 報 告 が 、米 国 の 医 学 雑 誌 に 発 表 さ れ ま し た 。こ の 研 究 に よ る と 、Mg 摂 取 量 の
多 い 人 は メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム 発 症 リ ス ク が 31％ 低 い と い う こ と で す 。 メ タ
ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム と は 、内臓脂肪型肥満（内臓肥満・腹部肥満）に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち 2 つ以上を合併した状態を称します。筋 肉 や 肝 臓 が イ ン ス リ ン 信 号 に
反 応 で き ず 、細 胞 に ブ ド ウ 糖 を 送 れ な く な り 、血 中 の ブ ド ウ 糖 と 中性脂肪値 が 上 がり ま す 。 そ の た め 、 血 圧 が 上 が り 糖尿病や冠動脈疾患につながると考えられています。
Mg の血管収縮・拡張の制御や、酵素活性化、細胞内外のミネラルバランス調整などが、メタボリックシンドロームの発症リスクを低下させていると考えられますが、その原因はまだ解明されていません。
植物の光合成反応に
お い て 、光 を 吸 収 す る 物
質 は 葉 緑 素（ ク ロ ロ フ ィル ）で す 。そ の 構 造 の 中
心 に は Mg が あ り 、 テ ト
ラピロール環に囲まれて い ま す 。葉 緑 素 は 、強い抗酸化作用と殺菌作
用 が あ り 、造 血 作 用 に も効果があることから貧血を改善する働きがあります。そしてその構造は、人間の血液中の赤血球のタン
パ ク 質（ ヘ モ グ ロ ビ ン ）と 極 め て 良 く 似 て い ま す（ 図 11）。ヘ モ グ ロ ビ ン の 中 心 はFe で す が 、 葉 緑 素 の 中 心 は Mg で す 。 こ の こ と は 、 野 菜 摂 取 を 通 し て 体 内 に 入 った 葉 緑 素 中 心 の Mg が Fe に 置 換 し て 赤 血 球 に な る と 考 え る こ と が で き ま す 。
9

8.

最後に
図 12 は 筆 者 が 使 用 す る ノ ー ト パ ソ コ

ン で す 。Mg 合 金 の ボ デ イ で 、重 さ は 1205gです。天板が薄いためにコンパクトで、200g の AC ア ダ プ タ ー 込 み で 持 ち 歩 い ても、負担にはならず重宝しています。メー カ ー ホ ー ム ペ ー ジ に よ る と 、「 一般的な机と同じ 76cm の高さからの落下試験」や「100kgf 加圧振動試験」にも耐え、頑丈に設計されているそうです。
Mg は 豊 富 な 資 源 と 軽 量 性 に 優 れ る 一 方 、加 工 性 と 耐 食 性 に 劣 る 金 属 で す 。エ ネ
ル ギ ー 問 題 が 喫 緊 の 昨 今 、Mg の 軽 さ を 利 用 し て 輸 送 機 器 に 組 み 込 ん で 燃 費 向 上 を
目 指 す 開 発 が 増 え て い ま す 。Mg 製 品 の 多 く は 、ダ イ カ ス ト 材 や チ ク ソ モ ー ル ド 成形で製造されるため、素材に鋳巣や湯じわなどの欠陥をはじめ、離型剤などが存在するために、耐食性を改善するための化成処理や陽極酸化が他の材料に比べ難しいという欠点があり、酸や塩類の水溶液への耐食性を高め、耐久性を向上させる表面技術の確立が必要でしょう。また加工性については、安価で、製品への二次 加 工 が 容 易 な 板 ・ 管 へ の 成 型 加 工 技 術 が 望 ま れ ま す 。 も う 一 つ の 課 題 は 、 LCAの 観 点 か ら リ サ イ ク ル 技 術 を 確 立 す る こ と で す 。 Mg の リ サ イ ク ル エ ネ ル ギ ー は 、製 造 時 の 5%で 、 Al の 3%に 次 い で 資 源 再 利 用 の 点 に お い て 極 め て 魅 力 的 で す 。 その た め に は 、耐 食 性 を 阻 害 す る Fe、Ni、Co、Cu 等 の 不 純 物 の 除 去 技 術 と 、ス ク ラ
ッ プ か ら の Mg 合 金 の 分 離 回 収 シ ス テ ム の 確 立 が ポ イ ン ト に な る で し ょ う 。
図 13 は MgCl 2 の 電 気 分 解 で Mg
生 成 に 成 功 し た Bunsen の ド イ ツ
ハイデルベルグ大学にある像とメ ダ ル で す 。Bunsen は Mg の 燃 焼に よ る 発 光 を 、写 真 撮 影 や 化 学 への応用を提唱しました。今ではMg は 多 様 な 製 品 に 利 用 さ れ て い
ま す が 、更 に 利 用 価 値 を 高 め る た
め に 、私 達 は 知 恵 を 絞 っ て こ の 金属の魅力を引き出したいものです。
10